242 Aililzelmtei Abschnitt. Fasern. 



fasern 1*2,0 — 22,5,«, Bolley^) hingegen 17 — 50 j(t an. Diese Zahlen 

 sind nicht genau, weil hierbei nicht genügende Rücksicht auf die ver- 

 schiedenen Sorten genommen wurde, und weil man sich stets damit be- 

 gnügte, irgend einen Querschnitt der Faser zu messen, ohne sich durch 

 völlige Durchprüfung sämmtlicher an jeder einzelnen zur Messung be- 

 stimmten Zelle vorkommenden Breiten darüber Rechenschaft zu geben, 

 ob die gemessene Breite auch die gross te Breite des betreffenden 

 Baumwollenhaares ist. Ich habe früher denselben Fehler begangen und 

 glaubte in den Zahlen 1 1 ,9 bis 27,6 ,« die wahren Grenzwerthe für die 

 Breite gefunden zu haben-). 



Erneute und sorgfältige Untersuchungen über die maximalen 

 Breiten der Baumwollenhaare, an Wollen angestellt, deren Stamm- 

 pllanzen botanisch genau bestimmt waren , haben folgende Zahlen 



Baumwollenhaare von Oossypium herbaceinn . . 11,9 — 22,0 ,u 



» » » barbadense . . 19,2 — 27,9 » 



» » » conglomeratuui 17,0 — 27,1 > 



» » » acuminatiuii . 20,1 — 29,9 » 



» » » arboreum . . 20,0 — 37,8 » 



» :> » religiosu))/ . . 25,5 — 40,0 ; 



flavidum . . 29,0—42,0 



Die maximalen Breiten der bis jetzt untersuchten Baumwollenhaare 

 schwanken mithin zwischen 11,9 — 42,0 (.i. Ich habe zahlreiche käuf- 

 liche Baumwollensorten des Handels, deren Stammpflanzen aber nicht 

 bestimmt festgestellt werden konnten, in derselben Richtung untersucht 

 und bin stets zu Zahlen gekommen, welche innerhalb der angeführten 

 Grenzwerthe zu liegen kamen, so dass ich wohl Grund zur Annahme 

 habe , dass die mitgetheilten Grenzwerthe nicht nur für die Wollen der 

 angeführten Gossypium-Species, sondern für die Baumwolle des Handels 

 überhaupt Geltung haben. 



Es scheint mir bemerkenswerth, dass die Fasern jeder der oben 

 angeführten Baumwollensorten stets eine bestimmte häufigste maximale 

 Breite besitzen, und dass diese in Verbindung mit den angeführten 

 Grenz werthen für die maximale Breite in der Charakteristik der Baum- 

 wollensorten von Werth sind, weshalb ich die gefundenen Resultate hier 

 folgen lasse. 



1 : Clicniisclie Technologie der Spinnfasern. Braunschw( 

 i. Technisclio Mikroskopie, p. 99. 



